SÉANCE DU l6 JUIN 1902. l43l 



(lu calorimèlre, il se dégage d'épaisses fumées d'acide chinrhydrique et 

 l'on perd une grande partie de H- S. Il en est à peu près de même si l'on 

 place le corps dans une ampoule que l'on brise sous l'eau. J'ai dû opérer 

 de la façon suivante : 



» La matière a été introduite dans une ampoule en verre mince portant 

 une petite soufflure, pour en faciliter la rupture, et fermée à la lampe. 

 Cette ampoule a été placée dans un ballon en verre contenant 100™' d'eau 

 et également scellé à la lampe. Le système a été mis dans l'eau du calori- 

 mètre et, au moyen de quelques secousses, l'ampoule intérieure a été 

 brisée. 



J'ai ainsi trouvé, pour chaleur de dissolution -H ioo'-^',56 



ce qui donne, pour chaleur de formation, 



H^ S gaz + AP Cl" solide --=Al^Cl%tP S solide + 9^-1,45 



» Ce corps a une tension de dissociation égale à 760""" vers -f- 60°, 

 soit 333° absolus. Si l'on applique la loi de Trouton, modifiée par M. de 



Forcrand, on trouve ^ = 3o, d'où Q = g'^-^'.Qg, nombre qui concorde 



bien avec le résultat expérimental. » 



CHIMIE. — Sur les alliages de cadmium et de magnésium. 

 Note de M. O. Boudouard, présentée par M. Troost. 



« Dans de précédentes Notes ('),j'ai étudié les alliages d'aluminium 

 et de magnésium au point de vue de leur fusibilité et décrit les combinai- 

 sons définies formées par ces deux métaux. J'ai poursuivi ces recherches 

 relatives aux alliages du magnésium par l'étude de ceux qu'il forme avec 

 le cadmium : ce sont les résultats de cetle étude que j'ai l'honneur de 

 présenter à l'Académie (-). 



» Fusibilité. — Étant donné le point de fusion peu élevé du cadmium, 

 j'ai pu employer, pour étudier la fusibilité des alliages de magnésium et de 

 cadmium, un procédé semblable à celui que j'ai décrit à propos des alliages 

 d'aluminium et de magnésium. Voici les résultats obtenus : 



(') Comptes rendus, t. CXXXII, p. i325; t. CXXXIII, p. ioo3. 



(^) Parkinson, en fondant dans un courant d'hydrogène du cadmium avec 10 pour 

 100 de magnésium, a obtenu un métal blanc d'argent, brillant, aussi cassant et aussi 

 dur que le magnésium. Ce métal, grossièrement cristallisé, se ternit rapidement; au 

 bout de 3 mois, quoique conservé dans un tube fermé, il se brise en petits mor- 

 ceaux. {C/iemical Society, 2" série, t. V, p. 1 17). 



